JWWA B 136（水道用ポリエチレン管サドル付分水栓）新旧対比表（一部改正）
JWWA B 136：2012（水道用ポリエチレン管サドル付分水栓）は、平成 31 年 4 月 1 日付で一部改正されました。改正箇所を次に掲載します。
なお、これ以外の規定内容に変更はありません。
平成 31 年 4 月 1 日付一部改正頁

改正前

改正後

表 6－栓の主要部分の名称及び材料

10

部品

部品名称

番号
1胴2

ボール押さえ3456ボール a)

ボールシート

栓棒

保護ナット材料a)

JIS H 5120 の CAC406，CAC411，CAC900 系又は CAC910 系b)

JIS H 5121 の CAC406C，CAC411C，CAC900C 系又は CAC911C

備

表 6－栓の主要部分の名称及び材料
部品

部品名称

番号
1胴2ボール押さえ材料a)

JIS H 5120 の CAC406，CAC411，CAC900 系又は CAC910 系b)

JIS H 5121 の CAC406C，CAC411C，CAC900C 系又は CAC911C

c)

附属書 C の鉛レス青銅鋳物

c)

附属書 C の鉛レス青銅鋳物a)

JIS H 5120 の CAC406，CAC411，CAC900 系又は CAC910 系a)

JIS H 5120 の CAC406，CAC411，CAC900 系又は CAC910 系b)

JIS H 5121 の CAC406C，CAC411C，CAC900C 系又は CAC911Cb)

JIS H 5121 の CAC406C，CAC411C，CAC900C 系又は CAC911Cc)

JIS H 3250 の C3531 b)又は C6800 系 b)c)

JIS H 3250 の C3531 b)又は C6800 系 b)d)

附属書 C の鉛レス青銅鋳物

d)

附属書 C の鉛レス青銅鋳物

PTFE（ポリテトラフルオロエチレン），POM（ポリオキシメチレン）などの合成樹脂で，耐水・耐食・耐老化性に優れ，水質に悪影響を及ぼさないもの。
a)

JIS H 5120 の CAC406，CAC411，CAC900 系又は CAC910 系b)

JIS H 5121 の CAC406C，CAC411C，CAC900C 系又は CAC911Cc)

JIS H 3250 の C3531 b)又は C6800 系 b)d)

附属書 C の鉛レス青銅鋳物

a)

JIS H 5120 の CAC406，CAC411，CAC900 系又は CAC910 系b)

JIS H 5121 の CAC406C，CAC411C，CAC900Ｃ系又は CAC911C

7キャップ

8ガスケット

9止めピン

1011O リング12ｻﾄﾞﾙ取付ｶﾞｽｹｯﾄ

13サドルa)14バンドb)

15ボルト

16ナット c)

17座金c)

3456ボール a)

ボールシート栓棒

保護ナット

PTFE（ポリテトラフルオロエチレン），POM（ポリオキシメチレン）などの合成樹
脂で，耐水・耐食・耐老化性に優れ，水質に悪影響を及ぼさないもの。
a)

JIS H 5120 の CAC406，CAC411，CAC900 系又は CAC910 系b)

JIS H 5121 の CAC406C，CAC411C，CAC900C 系又は CAC911Cc)

JIS H 3250 の C3531 b)又は C6800 系 b)d)

附属書 C の鉛レス青銅鋳物

a)

JIS H 5120 の CAC406，CAC411，CAC900 系又は CAC910 系b)

JIS H 5121 の CAC406C，CAC411C，CAC900Ｃ系又は CAC911C

c)

附属書 C の鉛レス青銅鋳物

7

キャップ

8

ガスケット

9

止めピン

1011O リング12

ｻﾄﾞﾙ取付ｶﾞｽｹｯﾄ

JIS H 5120 の CAC406，CAC411，CAC900 系又は CAC910 系

13サドルa)JIS H 5120 の CAC406，CAC411，CAC900 系又は CAC910 系

附属書 C の鉛レス青銅鋳物

14バンドb)

附属書 C の鉛レス青銅鋳物

15ボルト

16ナット c)17

座金

附属書 C の鉛レス青銅鋳物

附属書 B の NBR（アクリロニトリルブタジエンゴム），SBR（スチレンブタジエンゴム），EPDM（エチレンプロピレンゴム）又はこれと同等以上の品質をもつもの。
a)

JIS G 4303 の SUS304 系b)

JIS G 4309 の SUS304 系

附属書 B の NBR（アクリロニトリルブタジエンゴム），SBR（スチレンブタジエンゴム），EPDM（エチレンプロピレンゴム）又はこれと同等以上の品質をもつもの。

JIS G 4303 の SUS304 系又は SUSXM7JIS G 4305 の SUS304 系

考

附属書 B の NBR（アクリロニトリルブタジエンゴム），SBR（スチレンブタジエンゴム），EPDM（エチレンプロピレンゴム）又はこれと同等以上の品質をもつもの。
a)

JIS G 4303 の SUS304 系b)

JIS G 4309 の SUS304 系

附属書 B の NBR（アクリロニトリルブタジエンゴム），SBR（スチレンブタジエンゴム），EPDM（エチレンプロピレンゴム）又はこれと同等以上の品質をもつもの。

JIS G 4303 の SUS304 系又は SUSXM7JIS G 4305 の SUS304 系

銅合金材料について，表面の鉛を除去するための処理を施してもよいが，処理に使用した用液の成分は残留してはならない。

銅合金材料について，表面の鉛を除去するための処理を施してもよいが，処理に使用した用液の成分は残留してはならない。

注記 1

CAC900 系とは，ビスマス青銅鋳物をいい，CAC902 又は CAC904 とする。

注記 1

CAC900 系とは，ビスマス青銅鋳物をいい，CAC902，CAC904 又は CAC905 1)とする。

注記 2

CAC910 系とは，ビスマスセレン青銅鋳物をいい，CAC911 又は CAC912 とする。

注記 2

CAC910 系とは，ビスマスセレン青銅鋳物をいい，CAC911 又は CAC912 とする。

注記 3

CAC900C 系とは，ビスマス青銅連鋳鋳物をいい，CAC902C，CAC903C 又は CAC904C とする。

注記 3

CAC900C 系とは，ビスマス青銅連鋳鋳物をいい，CAC902C，CAC903C，CAC904C 又は CAC905C 2)とする。

注記 4

C6800 系とは，ビスマス系鉛レス・カドミウムレス快削黄銅をいい，C6803 とする。

注記 4

C6800 系とは，ビスマス系鉛レス・カドミウムレス快削黄銅をいい，C6803 とする。

注 a) ボールには，表面処理を施してもよい。

注 a) ボールには，表面処理を施してもよい。

注 b) 耐脱亜鉛腐食性は，JIS H 3250 の附属書 B によって試験を行ったとき，1 種（最大侵食深さが，70 m 以下）とする。

注 b) 耐脱亜鉛腐食性は，JIS H 3250 の附属書 B によって試験を行ったとき，1 種（最大侵食深さが，70 m 以下）とする。

注 c) ナットには，焼付き防止処理を施す。

注 c) ナットには，焼付き防止処理を施す。

1下線 1)で示す材料を追加
下線 2)で示す材料を追加

JWWA B 136（水道用ポリエチレン管サドル付分水栓）新旧対比表（一部改正）
頁

改正前

改正後

備

附属書 A
（規定）
水道用ポリエチレン管サドル付分水栓－浸出性及び浸出試験方法

附属書 A
（規定）
水道用ポリエチレン管サドル付分水栓－浸出性及び浸出試験方法

A.1 浸出性
栓の浸出性は，試験によって得られた結果が，表 A.1 及び表 A.2 の基準に適合しなければならない。
ただし，味，臭気，色度及び濁度については，水道水と接触する全てのものについて試験を行う。
部品又は材料で試験を行う場合，各部品又は材料で重複する項目は，分析値の合計が基準に適合しなければならない。

A.1 浸出性
栓の浸出性は，試験によって得られた結果が，表 A.1 及び表 A.2 の基準に適合しなければならない。
ただし，味，臭気，色度及び濁度については，水道水と接触する全てのものについて試験を行う。
部品又は材料で試験を行う場合，各部品又は材料で重複する項目は，分析値の合計が基準に適合しなければならない。

表 A.1－栓の浸出性（共通）

表 A.1－栓の浸出性（共通）

11

項目

基準
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の別表第一“給水装置の末端以外に設置されている給水用具の浸出液，又は給水管の浸出液に係る基準”による。

味
臭気色度
濁度

項目

水道水と接触する材料
JIS H 5120 の CAC 406，CAC411，CAC900 系a)

及び CAC910 系
JIS H 5121 の CAC 406C，CAC411C，CAC900C 系b)

表 A.2－栓の浸出性（材質別）
項目

カドミウム及びその化合物
鉛及びその化合物
亜鉛及びその化合物
銅及びその化合物

及び CAC911Cc)

JIS H 3250 の C3531 及び C6800 系

合成樹脂

POM（ポリオキシメチレン）

有機物[全有機炭素（TOC）の量]

PTFE（ポリテトラフルオロエチレン）
NBR（アクリロニトリルブタジエンゴム）
EPDM（エチレンプロピレンゴム）
ゴム
SBR（スチレンブタジエンゴム）

その他の材料基準
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の別表第一“給水装置の末端以外に設置されている給水用具の浸出液，又は給水管の浸出液に係る基準”による。

味
臭気
色度
濁度

表 A.2－栓の浸出性（材質別）

考

亜鉛及びその化合物
フェノール類
有機物[全有機炭素（TOC）の量]

基準
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の別表第一“給水装置の末端以外に設置されている給水用具の浸出液，又は給水管の浸出液に係る基準”による。

亜鉛及びその化合物
有機物[全有機炭素（TOC）の量]
組成を明確にした上で，JIS S 3200-7 の表 2（材質別項目）による。

水道水と接触する材料
JIS H 5120 の CAC 406，CAC411，CAC900 系a)

及び CAC910 系
JIS H 5121 の CAC 406C，CAC411C，CAC900C 系b)

項目
カドミウム及びその化合物
鉛及びその化合物
亜鉛及びその化合物
銅及びその化合物

及び CAC911Cc)

JIS H 3250 の C3531 及び C6800 系
POM（ポリオキシメチレン）

合成樹脂

有機物[全有機炭素（TOC）の量]

PTFE（ポリテトラフルオロエチレン）

基準
給 水 装置 の構 造 及び 材 質の 基準 に 関
す る 省令 の別 表 第一“給水装置の末端
以 外 に設 置さ れ て
い る 給水 用具 の 浸出液，又は給水管の浸出液に係る基準”による。

NBR（アクリロニトリルブタジエンゴム） 亜鉛及びその化合物
フェノール類EPDM（エチレンプロピレンゴム）
有機物[全有機炭素（TOC）の量]

ゴム

SBR（スチレンブタジエンゴム）

その他の材料

亜鉛及びその化合物
有機物[全有機炭素（TOC）の量]
組成を明確にした上で，JIS S 3200-7 の表 2（材質別項目）による。

注記 1

CAC900 系とは，ビスマス青銅鋳物をいい，CAC902 又は CAC904 とする。

注記 1

CAC900 系とは，ビスマス青銅鋳物をいい，CAC902，CAC904 又は CAC905 3)とする。

注記 2

CAC910 系とは，ビスマスセレン青銅鋳物をいい，CAC911 又は CAC912 とする。

注記 2

CAC910 系とは，ビスマスセレン青銅鋳物をいい，CAC911 又は CAC912 とする。

注記 3

CAC900C 系とは，ビスマス青銅連鋳鋳物をいい，CAC902C，CAC903C 又は CAC904C とする。

注記 3

CAC900C 系とは，ビスマス青銅連鋳鋳物をいい，CAC902C，CAC903C，CAC904C 又は CAC905C 4)とする。

注記 4

C6800 系とは，ビスマス系鉛レス・カドミウムレス快削黄銅をいい，C6803 とする。

注記 4

C6800 系とは，ビスマス系鉛レス・カドミウムレス快削黄銅をいい，C6803 とする。

2下線 3)で示す材料を追加下線 4)で示す材料を追加

浸出試験結果（CAC905、CAC905C）
銅合金の種類・名称

ビスマス
青銅鋳物5種ビスマス
青銅連鋳鋳物5種

記号・合金番号

CAC905

CAC905Cなし
700なし
7003800

1300

コンディショニングの有無
試験片接触面積比A(cm2/L)
a)

製品 の
最大接触面積比B末端以外の給水用具 (cm2/L)

評価基準値

給水用具用(末端以外)b)

分析値＜0.0003＜0.0003－
補正後の値－－
0.003 以下
分析値
＜0.001＜0.001－
セレン及びその化合物
補正後の値
－
－
0.01 以下
分析値＜0.0010.002－
鉛及びその化合物
補正後の値－
0.000150.01 以下
分析値＜0.001＜0.001－
ヒ素及びその化合物
補正後の値－－
0.01 以下
分析値＜0.005＜0.005－
六価クロム化合物
補正後の値－－
0.05 以下
分析値
＜0.1
＜0.1－
ホウ素及びその化合物補正後の値1.0 以下
－
－
1.00
1.30
－
分析値
亜鉛及びその化合物
補正後の値
1.0 以下0.220.10
分析値＜0.02＜0.02－
アルミニウム及びその化合物補正後の値－－0.2 以下分析値＜0.03＜0.03－
鉄及びその化合物
補正後の値－－
0.3 以下分析値
0.180.09－
銅及びその化合物
0.040.01
1.0 以下
補正後の値
分析値＜0.10.1－
ナトリウム及びその化合物
－
－
補正後の値
200 以下－分析値＜0.005＜0.005マンガン及びその化合物
0.05 以下
補正後の値－－
注記1 試験結果は，検査機関で浸出試験を行った結果である。
注記2 分析値が“－”の項目については，予備試験の結果，定量下限値以下であったため，試験を省略した。
注記3 分析値の補正については，まず，実際の製品の材料ごとの接触面積比に換算(B/A)する。その後，全ての項目の分析値を1/25した値で評価する。
なお，補正後の値だけが“－”の項目については，分析値が定量下限値以下のため，不検出として扱い，補正後の値は記載していない。
カドミウム及びその化合物

注a)

ここでいう製品とは，JWWA B 107，JWWA B 108，JWWA B 116，JWWA B 117，JWWA B 129，JWWA B 134，
JWWA B 136のうち，最大接触面積比のものを示す。

b)

給水用具用(末端以外)の評価基準値は，給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の別表第一“給水装置の末端以外に設置されている給水用具の浸出液，又は給水管の浸出液に係る基準”による。